SES VARIATIONS AVEC LA TEMPÉRATURE 547 



produisant aussi bien pour les températures croissantes que 

 décroissantes. Ce point de transformation de l'acier a d'ailleurs 

 été déjà signalé par d'autres expérimentateurs (Gray). 



D'autre part, M. Robin, dans l'étude qu'il a faite sur le son 

 produit par une tige de fer mise en vibrations, a constaté dans 

 le fer (et même dans les aciers peu carbures) que le son s'éteint 

 un peu avant 100° pour reparaître vers 150° ; il y a donc là une 

 région d'aphonie qui semble correspondre à la région singu- 

 lière de la courbe (lig. 5). 



Dans le même ordre d'idées, nous mentionnerons l'énorme 

 augmentation d'amortissement constatée dans l'invar à partir 

 de son point de transformation \ Cette brusque augmentation 

 commence à se produire à une température de 250° environ, 

 dans la région où le module d'élasticité de l'invar passe par son 

 maximum"-. 



On voit par ces exemples que l'étude de l'amortissement 

 constitue un moyen de plus de révéler, avec une sensibilité sou- 

 vent très grande, les modifications physico-chimiques internes 

 qui peuvent se produire au sein de la matière solide. 



B. Les basses températures (Expériences effectuées en colla- 

 boration avec MM. V. Freedericksz et H. Scliapper). — Les 

 expériences aux températures élevées ayant révélé une augmen- 

 tation considérable du frottement intérieur, il était naturel de 

 rechercher si l'action des basses températures aurait un effet 

 inverse et si le frottement intérieur tendrait à disparaître au 

 fur et à mesure que l'on s'approche du zéro absolu. 



Dans le but de faciliter le refroissement des fils, le dispositif 

 expérimental fut modifié (fig. 6). 



L'équipage était supporté par un fil très tin en acier trempé ; 

 le frottement intérieur de l'acier trempé est très petit, très 

 régulier et relativement peu influencé par la température ; il 



^ C.-E. GuYK et H. WoELFLE, Arch. des Se. phi/s. et nat , juillet et 

 août 1907. 



- La température du point de transformation calculée par la formule 

 de M. Ch.-Ed. Guillaume était de 250°,23, la teneur en nickel fournie 

 par l'analyse étant de 36,12 ^V"- 



